( 'o^o ) 

 dessus d'un bec de Bunsen, puis chauffé au rouge vif. S'il y a du zinc, il 

 se produit une coloration verte caractéristique, très sensible encore avec 

 les quantités indiquées plus haut. 



» Dosage du zinc dans les minerais de fer. — La solution chlorliydrique 

 de i^'' de minerai est versée dans une grande capsule en platine contenant 

 un excès d'ammoniaque, puis le mélange est soumis à l'électrolyse comme 

 je l'ai indiqué plus haut. Je trouve commode d'employer dans ce cas, 

 comme pôle négatif, une feuille de platine de o^.oS de large sur o"", o4 

 ou o"", o5 de longueur. Au bout de douze heures, le zinc est complète- 

 ment précipité, ce dont il faut s'assurer d'ailleurs en remplaçant la lame 

 sur laquelle s'est fait le dépôt par une autre. La feuille de platine est lavée 

 rapidement par immersion dans l'eau distillée (quelques précautions sont 

 nécessaires, le dépôt zinc étant peu adhérent), puis elle est plongée dans 

 une solution de potnsse ou de soude caustique à 8" ou io°B. Le zinc seul 

 se dissout. Le liquide alcalin est soumis de nouveau à l'électrolyse. Je me 

 sers dans ce cas de l'nppareil imaginé par M. Riche. Le zinc forme sur le 

 cône taré d'avance un enduit gris très adhérent. Le dépôt est complet au 

 bout de six à huU heures. On lave alors à l'eau distillée, puis à l'alcool et 

 enfin à l'éther, on sèche à 90° ou 100° et l'on pèse. Les résultats sont très 

 exacts. Il est prudent d'opérer le lavage à l'eau distillée sans arrêter le 



courant. 



M Pieclienhe et dosage du plomb dans tes minerais de fer. — Pour doser le 

 plomb dans un minerai de fer, on attaque à l'acide chlorliydrique iS'' de 

 celui-ci finement porphyrisé. L'attaque se fait dans une fiole conique. On 

 met peu d'acide et l'on ajoute un fragment de cadmium pur (' ) (3^'' ou 4^' 

 environ). Il faut chauffer modérément, sinon la réaction serait trop tumul- 

 tueuse. Lorsque l'attaque est complète et qu'il ne se dégage plus de bulles 

 de gaz autour du cadmium restant, le plomb est totalement précipité. On 

 décante alors le liquide avec précaution eu prenant soin de ne pas en- 

 traîner les parcelles de plomb qui ont pu se détacher du cadmium, et on 

 lave plusieurs fois à l'eau distillée. Lorsque le lavage est complet (-), on 

 ajoute S'"' ou 6'^'= d'acide azotique qui dissolvent promptement le cadmium 



^T») J'emploie le cadmium de préférence au zinc, parce qu'il est très difficile de se pro- 

 curer dans le commerce ce dernier métal tout à fait exempt de plomb. 



(2) Il est important de laver complètement, car le manganèse, presque toujours présent, 

 donne également au pôle positif un dépôt brun de peroxyde qui serait pesé avec le per- 

 oxyde de plomb. 



